No. 9. 



N atur w i s s en schaf tl i c h e Rundschau. 



109 



sicheren Beurtheilung und Vergleichung von Gläsern 

 in Bezug auf ihre ■Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, 

 erreichen , so bedurfte es zunächst eines näheren 

 Studiums der ganzen Art der Einwirkung des Wassers 

 auf Glas. Eine Menge der verschiedensten Gläser, 

 Kolben wie Flaschen, wurden untersucht und eine Reihe 

 von Thatsachen ermittelt, welche für die aufzustellende 

 Methode von Belang waren. Zunächst zeigte sich, 

 wie grosse Unterschiede zwischen Gläsern vorkommen, 

 welche im Handel als „gut" bezeichnet werden: bei 

 gleicher Behandlung gab der schlechteste der unter- 

 suchten Kolben hundertmal soviel Alkali an Wasser 

 ab als der beste. Behandelt man Glas eine Reihe von 

 Tagen mit Wasser, so vermindert sich in der ersten 

 Zeit die gelöste Alkalimenge ausserordentlich rasch, 

 um sich bald einem constanten Werthe sehr zu nähern, 

 den sie alsdann lange Zeit beibehält; ein solches Ver- 

 halten zeigen die Gläser sowohl bei der Behandlung 

 mit kaltem wie mit heissem Wasser, nur dass im 

 letzteren Falle der constante Werth ein sehr viel 

 höherer ist, als im ersteren. Diese Thatsachen er- 

 scheinen als nothwendige Folgen des Umstandes, 

 dass die Einwirkung des Wassers auf Glas ein Aus- 

 laugeprocess ist. Der frischen Glasoberfläche wird 

 ihr Alkali entzogen, und es bleibt eine schwer durch- 

 dringliche Schicht von ausgelaugter Kieselsäure 

 und Calciumsilicat zurück. Man kann also durch 

 andauernde Behandlung von Glasoberflächen mit 

 Wasser, freilich nur solchen, welche ursprünglich nicht 

 allzu schlecht waren, dieselben sehr viel widerstands- 

 fähiger machen, und zwar gelingt dies durch heisses 

 Wasser besser und vollkommener, als durch kaltes 

 Wasser. Wird aber eine auf solche Weise verbesserte 

 Glasoberfläche längere Zeit der Luft ausgesetzt, so 

 büsst sie einen Theil ihrer Widerstandsfähigkeit 

 wieder ein; unter dem Einflüsse der atmosphärischen 

 Luft verwittern nämlich die Glasoberflächen , d. h. 

 die Alkalisilicate werden zum Theil hydratisirt, also 

 für Wasser löslicher gemacht. Auf diesen Umstand 

 ist auch, wenn freilich nur zum kleinen Theil, die 

 Thatsache zurückzuführen, dass im ersten Augen- 

 blicke der Einwirkung des Wassers auf ungebrauchte 

 Glasgefässe die in Lösung gehenden Alkalimengen 

 so unverhältnissmässig viel höher sind als diejenigen, 

 welche später vom Glase abgegeben werden. 



Von besonderer Bedeutung für die Löslichkeit der 

 Gläser ist die Temperatur des auf das Glas einwirken- 

 den Wassers. Folgendes Beispiel mag erläutern, wie 

 ausserordentlich viel rascher die gelöste Alkalimenge 

 wächst im Vergleich zur Temperatur. Während von 

 einem Glase bei Ü in 24 Stunden 0,002 mg Na 2 

 auf 100 qcin benetzter Oberfläche in Lösung gingen, 

 betrug die Abgabe bei 18" in der gleichen Zeit 

 0,0064 mg Na 2 und bei 80' J in einer Stunde 

 0,153 mg Na 2 0. Bei einem Vergleich der Löslich- 

 keit der Gläser bei 20" und bei 80° wurde die früher 

 bereits^ bekannte Thatsache aufs Neue bestätigt, dass 

 der Einfluss der Steigerung der Temperatur auf die 

 Vermehrung der Löslichkeit der Gläser nicht für alle 

 Glassorten derselbe ist, sondern — nach freilich noch 



unbekannten Gesetzen — in Beziehung steht zur 

 Zusammensetzung der Gläser. 



Nach diesen Erfahrungen war es klar, dass nur 

 ein eingehendes Studium der einzelnen Factoren ein 

 klares Gesammtbild über die Natur eines Glases ge- 

 währen kann, aber es war auch möglich, eine Methode 

 auszubilden , nach welcher man sich rasch ein unge- 

 fähres Bild von der Beschaffenheit eines Glases 

 macheu kann. Eine solche ist von Mylius und 

 Foerster auch ausgearbeitet und auf die Fabrikati 1 

 einer grösseren Anzahl von Hütten in Anwendung 

 gebracht werden. Es haben sich dabei ganz ähnliche 

 Unterschiede, wie früher, herausgestellt. Während 

 die besten der untersuchten Kolben bei 20° in drei 

 Tagen 0,001 mg Na 2 und bei 80° in einer Stunde 

 0,0067 mg Na 2 auf 100 qcm Oberfläche abgaben, 

 waren die entsprechenden Werthe für den schlechte- 

 sten Kolben 0,04, beziehungsweise 0,558mg N'n.O. 

 Es ist zu betonen, dass diese Unterschiede der Gläser 

 um so mehr zurücktreten, wenn sie auch niemals etwa 

 ganz verschwinden, je energischer der Angriff des 

 Wassers auf das Glas erfolgt: wenn beispielsweise 

 Wasser viele Stunden in den betreffenden Gefässen 

 auf Siedehitze erhalten wird, also unter Bedingungen, 

 wie sie ja in der Praxis des hier vor Allem in Be- 

 tracht kommenden analysirenden Chemikers nur sehr 

 selten vorkommen. 



Die mitgetheilten, nach der Methode der Bestim- 

 mung kleiner Alkalimengeu mit Hülfe von Jodeosin 

 an Gläsern ausgeführten Versuche stellen nur den 

 Anfang weiterer Arbeiten vor, welche bezüglich der 

 Löslichkeit der Gläser noch vorgenommen werden 

 sollen; denn eine Reihe von Fragen wissenschaftlicher 

 wie technischer Natur harrt noch der Beantwortung 

 oder wird sich Antwort erheischend noch aufdrängen, 

 je weiter die Forschung auf dem in den obigen 

 Zeilen kurz umgrenzten Gebiete voranschreitet. Eines 

 jedoch darf nicht unerwähnt bleiben, dass nämlich 

 die Versuche, deren Ergebnisse im Vorstehenden rait- 

 getheilt waren, eine volle Bestätigung durch Unter- 

 suchungen anderer Art erhalten haben. Gleichzeitig 

 mit der Arbeit von Mylius und Foerster erschien 

 nämlich eine Arbeit von Pfeifer (Rdsch. VI, 643), 

 welcher mit Hülfe der elektrischen Leitfähigkeit von 

 Wasser, welches mit Glas in Berührung war, die 

 Löslichkeit des Glases studirt hat. Die von ihm ge- 

 wonnenen Resultate sind dieselben, welche oben ge- 

 nannt wurden , und bestätigen also nicht nur diese, 

 sondern liefern auch besonders der von Mylius und 

 Foerster angewandten Methode eine willkommene 

 Stütze. 



Ganz neuerdings hat auch Herr F. Kohlrausch 

 umfangreiche Versuche über die Löslichkeit der 

 Gläser mitgetheilt; die von ihm angewandte Methode 

 ist ebenso wie die Pfeife r'sche eine elektrische. 

 Die zu untersuchenden Gläser werden in sehr feine 

 Pulver übergeführt und in dieser Gestalt unter be- 

 stimmten äusseren Bedingungen mit Wasser behandelt. 

 Die dadurch bewirkte Aenderung der Leitfähigkeit 

 des Wassers lässt sich sehr genau bestimmen; durch 



